OB 
gazione. Dissi che, fra altro, avrebbe probabilmente potuto condurre a tale scopo il 
metodo elettrolitico. 
Mi proposi di compiere ricerche per contribuire alla conoscenza di questi sistemi 
dispersi solidi che possono condurre per diffusione a vere soluzioni solide o derivare 
da esse per graduale scissione. 
Una prima serie di esperienze costituisce una estensione delle ricerche già esposte 
nel $ 25, relative a leghe metalliche, e furono anch'esse eseguite assieme con D. Me- 
neghini. Ne espongo qui brevemente i risultati che non furono ancora pubblicati 
altrove. 
Si disse prima come in un filo costituito a molti strati alternati sottili di rame 
e nichel la diffusione proceda assai più rapidamente che in quelli in cui non vi è che 
un nucleo ed un involucro. Ci proponemmo di procedere più innanzi in questa via. Il 
mezzo impiegato fu sempre quello elettrolitico. Si presero alcuni fili di rame del dia- 
metro di 0,02 mm. e si immersero successivamente e alternativamente in un bagno 
di nichelatura e in uno di ramatura, tenendoveli per un minuto e facendo passare 
una debolissima corrente. Prima di passarli da un bagno all’altro, venivano lavati 
bene per immersione in acqua pura. Il tempo di ogni immersione, per quanto breve, 
è più che sufficiente a dare ogni volta un ben completo ed aderente strato del rela- 
tivo metallo. 
La preparazione di tali fili è un lavoro assai difficile, data la estrema fragilità 
che essi acquistano, e fu compiuto con grande pazienza ed abilità dal dott. Ugo Ta- 
gliavini, allora laureando in chimica, a cui faccio di nuovo i miei ringraziamenti. 
Si riuscì così, dopo varî tentativi, ad ottenere tre fili, di cui due di 560 strati e uno 
di 540 strati, metà di rame e metà di nichel: li distingueremo coi numeri I, II, III; 
il diametro medio di tali fili è di circa 0,25 mm.; presenta però notevoli oscilla- 
zioni per la irregolare cresciuta dei fili e per la loro porosità. Siccome lo spessore 
dei singoli strati va diminuendo dal centro alla periferia, si calcola che le lamelle 
metalliche esterne debbano avere uno spessore non superiore a 0,1 w, ossia ad una 
dimensione che viene comunemente riguardata come il limite superiore delle dimen- 
sioni delle particelle colloidali (1). 
Era da aspettarsi che la diffusione dovesse avvenire con molto maggiore rapi- 
dità ed a temperatura assai più bassa che non pel filo di 60 strati studiato prima. 
La previsione fu infatti verificata. 
Filo I: conteneva 59,0 °/, di rame; se ne misurò la resistenza su 25 cm.; 
si ebbe: 
Resistenza iniziale Me ee e e; 2850onm 
dOPONSTOT0 MA 620.0 SE LO 1331 
dopog2200re Ma 8200 RE RR 65 
dopo altre 22 ore, a 400°. . . . . 0,860 =» 
dOpor44AR0re Ma A-0.0 ANI PRI 09 2.0 
Quest'ultimo valore rimase praticamente inalterato anche dopo altre 17 ore di 
riscaldamento a 550°. 
(*) Wo. Ostwald, Grundriss d. Kolloidchemie, 2* ediz., 1911, pp. 82-86. 
